— 740 — 



dono ad assorbire notevoli quantità di umidità e di anidride carbonica del- 

 l' aria. 



Siccome dalle numerose esperienze di molti autori, fra i quali Scheuner- 

 Kestner ( 1 ) > Dittmar ( 2 ), Le Blanc e Brode ( 3 ), Liebenon e Strasser ( 4 ), Lorenz 

 e Sacher ( 5 ), Le Blanc e Bergmann ( 6 ), i quali studiarono l'attaccabilità dei 

 metalli mediante gli idrati alcalini fusi, appare che l'argento, fra tutti i 

 metalli, dopo l'oro, presenta la proprietà di esser attaccato il più legger- 

 mente dagli idrati alcalini, specie quando la temperatura non sia troppo 

 alta, e il sale fuso sia fuori del contatto dell'aria, mi servii, come recipiente 

 per la fusione delle diverse miscele, di crogiuoli di argento. 11 crogiuolo veniva 

 messo entro un cilindro di ferro posto dentro un fornetto elettrico a resistenza 

 di nichel, e ben chiuso superiormente con un coperchio di porcellana, attra- 

 verso il quale si faceva arrivare una forte corrente di azoto, in modo da 

 evitare l'azione dell'umidità e dell'anidride carbonica dell'aria sulla mi- 

 scela fusa. 



Per la misura delle temperature, non potendo usare la pila termoelet- 

 trica platino -platino rodio, poiché nella fusione il platino viene fortemente 

 attaccato, dovetti ricorrere ad un termoelemento di argento-nichel. Questo 

 termoelemento venne da me costruito in laboratorio con due fili calibrati, 

 ciascuno dello spessore di 0,5 mm. 



Le curve di solidificazione vennero determinate immergendo direttamente 

 la pila nella massa fusa, poiché, ponendo la pila dentro un piccolo cilindro 

 pure di argento, si notavano sulle curve di solidificazione, in modo assai poco 

 netto ed evidente, le variazioni di calore che avvengono nella massa durante 

 il raffreddamento. 



Operando in questo modo, si osserva, però, che il filo di nichel si copre 

 di uno strato sottilissimo nero, forse dovuto alla formazione di ossido di 

 nichel, mentre il filo di argento, dopo un uso assai prolungato, viene intac- 

 cato leggermente; tuttavia ho osservato che la forza elettromotrice dell'ele- 

 mento si mantiene sensibilmente la stessa, portando quindi, sui risultati otte- 

 nuti, delle alterazioni assai piccole e, praticamente, del tutto trascurabili. 



Con questo termoelemento vennero determinate le curve di solidifica- 

 zione di tutte le miscele, le cui temperature di solidificazione non erano di 

 molto superiori ai 900° ; per un piccolo numero di miscele, quali quelle più 

 ricche in fluoruro, dovetti servirmi di un crogiuolo di platino e di una pila 



(») Bull. Soc. Chini. [3], 15, 12- r ,0. 



( 2 ) Zeitschr. f. analyt, Chem., 24, 76 (1815). 



( 3 ) Zeitschr. f. Elektr. Chem., 8, 719 (1902). 

 (*) Zeitschr. f. Elektr. Chem., 3, 333 (1897). 

 ( 5 ) Elektrolyse gesmolzener Salze III. 



(•) Ber. d. d. chem. Ges., 42, 4728 (1909). 



